Rusens: Über Retlexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante 1287 
Im Bereiche der schnellen Schwingungen bewirkt die Wasserhaut 
der Gläser keine merklichen Fehler in der Bestimmung der Dielektri- 
zitätskonstanten. Aber auch hier stimmen die von Hrn. LöwE ge- 
messenen Dielektrizitätskonstanten mit den von Hrn. JAEGER für die 
Ersatzgläser erhaltenen Werte*nicht überein. Es ist möglich, daß sich 
dieser Mangel an Übereinstimmung durch die Verschiedenheit in der 
chemischen Zusammensetzung der entsprechenden Glassorten zum Teil er- 
klären läßt. Hr. Jaerser hat die von ihm erhaltenen Werte dureh weitere 
Messungen im Bereich der Schwingungszahlen 10° nach einer andern 
Methode geprüft und innerhalb der Fehlergrenzen bestätigt gefunden'. 
Auch finden seine Beobachtungen an den weiter unten mitgeteilten 
optischen Messungen eine gute Stütze. 
Eine Untersuchung des kieselsauren Kalis und Natrons als der 
chemisch einfachsten Gläser erschien mir von besonderem Interesse. 
Nach einigen Vorversuchen gelang es, hinreichend ebene Spiegel aus 
diesen Materialien in der folgenden Weise zu erhalten. Auf eine ebene, 
horizontal gelagerte Spiegelglasplatte wurde etwa 0.5 cem nicht zu 
konzentrierter Lösung von Natron- oder Kaliwasserglas aufgegossen 
und dann eine zweite Spiegelglasplatte gleicher Art unter Vermeidung 
von Luftblasen vorsichtig aufgelegt. Die Lösung breitet sich dann 
in dem Zwischenraum zwischen beiden Glasplatten ziemlich gleich- 
mäßig aus; dann wird die obere Glasplatte abgezogen und mit der 
Flüssigkeit nach oben auf eine horizontale Unterlage gelegt. Beide 
Platten sind dann mit einer gleichmäßigen Flüssigkeitsschicht bedeckt, 
welehe sich im Laufe von zwei bis drei Tagen in einen genügend 
ebenen festen glasigen Überzug verwandelt. Leider lassen sich diese 
Überzüge in brauchbarer Weise nur in einer Dicke von einigen Zehntel- 
millimetern herstellen, so daß ich auf eine Messung der Dielektrizitäts- 
konstanten verzichten mußte. 
Für die Messung des Retlexionsvermögens und der Dielektrizi- 
tätskonstanten von natürlichem Quarz standen mir zwei genau plan- 
parallele Platten von 7.6 bzw. 7.7 mm Dicke zur Verfügung, von denen 
die eine parallel, die andre senkrecht zur Achse geschnitten war. Aus 
dem beobachteten Reflexionsvermögen dieser beiden Platten für natür- 
liche Strahlung kann man in bekannter Weise dasjenige für den ordent- 
lichen und außerordentlichen Strahl bereehnen. Wegen ihrer fast glei- 
chen Dieke erwiesen sich die beiden Platten zur Messung des Unter- 
schiedes der Dielektrizitätskonstanten senkrecht und parallel der Achse 
als besonders geeignet. Die Dielektrizitätskonstante in Richtung der 
! Hrn. Jaegers Messungen, welche den Gegenstand einer Dissertation bilden, 
sollen an anderer Stelle veröffentlicht werden. 
